STUDI KINETIKA ADSORPSI ION Cu 2+ BERDASARKAN PSEUDO ORDE 1 DAN ORDE 2 PADA BIOADORBEN  TANPA DAN TERAKTIVASI SECARA FISIKA DARI KULIT KACANG TANAH  DENGAN METODE  FIXED BED COLUMN
Halim Zaini 1) , Muhammad Sami 2) , Fachraniah 3)
1*, 2, 3 Teknik Kimia, Politeknik Negeri Lhokseumawe Corespondent email: halimzaini60@gmail.com

## ABSTRAK
Penyisihann  logam  berat  dalam  air  dapat    dilakukan  dengan  berbagai  cara  seperti  dengan  metode penukar  ion,  membran,  koagulasi,  elektrolisa,  adsorpsi.  Salah  satu  metode  yang  relatif  efektif  dan efisien  adalah  metode  adsorpsi.Penelitian  dilaksanakan  dengan  metode  adsorpsi    sistem  kolom tunggal  sebagai bahan penjerap  kulit kacang tanah seberat 50 g, ukuran partikel 35 mesh dan  yang diserap  adalah  air  limbah  artifisial    konsentrasi  awal  50  ppm  Cu 2+ sebanyak  10  liter,  laju  alir  4 liter/menit. Variabel bebas terdiri dari jenis penjerap yaitu tanpa aktivasi, aktivasi secara fisika serta waktu  kontak  0;30;60;90;;120;150  menit.Adsorpsi  logam  Cu 2+ dipengaruhi  oleh  waktu  kontak  dan kondisi  bioadsorben,  dengan  kapasitas  adsorpsi  ektrapolasi  tertinggi  terjadi  pada  waktu  150  menit untuk  tanpa  diaktivasi  sebesar  5,6  mg/g  dan  yang  diaktivasi  sebesar  7,4  mg/g.  Studi  kinetika adsorpsi  berlangsung mengikuti orde satu dengan kapsitas adsorpsi terkalibrasi secara berurut 5,507 mg/g  ;9,526  mg/g  dan  tetapan  k 1 (men -1 )  0,0038  ;  0,0181  serta    nilai  linieritas  (R 2 )  masing- masingnya 0,6667 dan 0,9450
Keywords:  logam berat, adsorpsi, kapasitas adsorpsi, kinetika adsorpsi

## ABSTRACT
Removal  of  heavy  metals  in  water  can  be  carried  out  in  various  ways  such  as  by  ion  exchange methods,  membranes,  coagulation,  electrolysis,  and  adsorption.  One  method  that  is  relatively effective and efficient is the adsorption method. The research was carried out using a single column adsorption method as an adsorbent for peanut shells weighing 50 g, particle size 35 mesh and being absorbed was artificial wastewater with an initial concentration of 50 ppm Cu 2+ as much as 10 liters, flow  rate  4  liters/minute..  The  independent  variables  consisted  of  the  type  of  adsorbent,  namely without  activation,  physical  activation  and  contact  time  0;30;60;90;;120;150  minutes.The  result  of adsorption  of  Cu 2+ metal  was  influenced  by  contact  time  and  bioadsorbent  conditions,  with  the highest  extrapolation  adsorption  capacity  occurring  at  150  minutes  without  being  activated  at  5.6 mg/g and activated at 7.4 mg/g. The study of adsorption kinetics followed order one with calibrated adsorption  capacities sequentially  5.507 mg/g;  9.526 mg/g  and  constant  k 1 (men -1 )  0.0038;  0.0181 and the linearity values (R 2 ) are 0.6667 and 0.9450.
Keywords: heavy metal,adsorption, adsorption capacity, adsorption kinetic

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  peradaban  manusia  dalam dunia  teknologi  selain  membawa  manfaat  bagi berbagai    kehidupan  dapat  juga  menimbulkan permasalahan  yang  serius  antara  lain  dampak lingkungan  seperti  pencemaran  oleh  logam berat  diantaranya  logam  Pb,  Cu,  Fe,  Cr,  Ni,. Keberadaan  logam    dalam  lingkungan  dapat berasal  dari  dua  sumber.  Pertama  dari  proses
alamiah  seperti  pelapukan  secara  kimiawi, kegiatan geokimiawi, dari tumbuhan dan hewan yang membusuk. Sumber lain berasal dari hasil samping aktivitas industri.(Zaini,dkk 2016). Banyak  industri  berpotensi  menimbulkan pencemaran  antara  lain  industri  komponen elektronika,  pelapisan  logam,  industri  batteri, industri kulit, industri cat, kosmetik dan tekstil.
Selama proses berlangsung banyak mempergunakan  logam-logam  berat.  Limbah
yang  dihasilkan  jika  tidak  ditangani  dengan baik,  maka  dapat  mengancam  kehidupan makhluk disekitarnya dalam berbentuk berbagai penyakit seperti diare, iritasi, keracunan..
Pada  industri  yang  peduli  lingkungan, limbah  yang  dihasilkan  dikumpulkan  atau diproses.  Penangannya  dapat  juga  dikirimkan kepada  industri  pengolah  limbah..  Salah  satu logam  berat  yaitu  logam  Cu  yang  dalam industry  dapat  berasal  dari  limbah  industry elektronika, kabel, proses elektroplating. Sebaliknya  beberapa  limbah  hasil  pertanian seperti  kulit  kacang  tanah  belum  banyak dimanfaatkan  dan  bahan  ini  diantaranya  dapat dimanfaatkan  sebagai  bahan  penyerap  logam berat seperti logam Cu 2+ .
Proses  penanganan  limbah  logam  berat dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara  seperti adsorpsi,  pertukaran  ion,  dengan membran  dan pengendapan.  Hidayati  (2012).  Dalam  upaya penurunan  kadar  logam  berat  dalam  bentuk cairan,  maka  proses  adsorpsi  sangat  efektif untuk menyerap logam berat dan ekonomis.
Sorpsi  adalah  proses  penyerapan  ion  oleh partikel  penjerap.  Proses  sorpsi  dibedakan sebagai  adsorpsi  dan  absorpsi.  Proses  adsorpsi dimana  jika  ion  tersebut  tertahan  dipermukaan partikel  penjerap,  sedangkan  absorpsi  jika proses  pengikatan  ini  berlangsung  sampai  di dalam partikel penjerap. Mantel (1951)
Salah satu solusi tentang penanganan limbah logam  Cu 2+ dengan  biaya  yang  relatif      murah adalah dengan metode kolom tunggal memanfaatkan  kulit  kacang  tanah  sebagai adsorban.  Pada  penelitian  ini  logam  Cu 2+ sebagai adsorbat diperoleh secara artificial dari senyawa CuSO 4 .5H 2 O.
Ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi proses adsorpsi Cu 2+ diantaranya waktu kontak, suhu  (Hidayati,  2012)  dan.  Widiati  (2012) proses  adsorpsi  Cr 6+ dipengaruhi  oleh  waktu kontak  dan  pH.Raudah (2014),  proses  adsorpsi karbon aktif dari kulit tanduk kopi dipengaruhi oleh waktu kontak dan aktifator.
Sembodo (2006), adsorpsi timbal pada abu sekam  padi  dipengaruhi  oleh  faktor  berat adsorban  dan  suhu  adsorpsi.Irmawati  (2013), adsorpsi  kromium,  berdasrkan  metode  kolom menggunakan  adsorben  kulit  kacang  tanah yang  diaktifasi  HNO3  0,1  M  dipengaruhi  oleh faktor laju alir adsorbat , tinggi kolom adsorben dan  konsentrasi  adsorbat  diperoleh  kapasitas adsorpsi sebesar 0,4937 mg/g
Rusmaya  (2008),  sorpsi  limbah  nikel menggunakan  kulit  kacang  tanah  dipengaruhi oleh  variasi  pH,  dosis  adsorban  dan  waktu kesetimbangan,  konsentrasi  adsorbat.  Hasil studi kinetika penelitian menunjukkan kapasitas adsorpsi  Freunlich,  k=  0,214  mg/g  dan  untuk Langmuir kapasitasnya, qm = 0,536 mg/g.
Adsorpsi logam kromium dipengaruhi oleh faktor  waktu  dan  suhu  adsorpsi.  (Danarto ,2007).Adapun  faktor  yang  mempengaruhi proses  adsorpsi  ukuran  partikel,  suhu,  berat, aktifator, waktu kontak, laju alir, pH.
Menurut  Sediawan  dan  Prasetya  (1997) dalam  Danarto  (2007),  proses  adsorpsi  terjadi pada  permukaan  pori-pori  dalam  adsorben, sehingga  untuk  bisa  terjadi  adsorpsi,  logam dalam  cairan  mengalami  perpindahan  secara berturut  sebagai  berikut:  perpindahan  massa adsorbat  ker  permukaan  adsorben;  difusi adsorbat  dari  permukaan  adsorban  ke  dalam adsorben  melalui  pori-pori;  perpindahan  massa adsorbat dalam pori ke dinding pori adsorben; adsorpsi  logam  (adsorbat)  pada  dinding  pori adsorben.
Pada  proses  adsorpsi  jumlah  logam  yang teradsorpsi dalam adsorben untuk waktu kontak t dinyatakan dengan persamaan:
𝑞 𝑡 = (𝐶𝑜 −  𝐶 𝑡 )𝑉 𝑚 ..................    (1) dimana: Co : konsetrasi awal adsorbat ( mg/l)
Ct : konsentrasi saat t (menit), (mg/l)
V : volume adsorbat (liter) qt : kapasitas adsorpsi (mg/g)
Model kinetika pseudo orde 1 Perilaku adsorpsi sistem kontinu menggunakan  metode  kolom  tunggal  dapat dipelajari  dengan  berbagai  pendekatan  teori diantaranya:
Lagergren, Thomas , orde  n . Dalam  hal  ini mengunakan  model  kinetika  pseudo  orde  satu dari Lagergren dan model kinetika pseudo orde dua dari Ho and McKay (1998, 1999).
Menurut  Lagergren  (1898)  persamaan kinetika  orde-pertama  dinyatakan  seperti  pada persamaan
𝑑 𝑑 𝑞 𝑡 𝑡 =   𝑘 1 (𝑞 𝑒 −   𝑞 𝑡 ) (2)
Integrasi pada kondisi qt = 0 s/d q t = q t dan t = 0  s/d  t  =  t  dari  persamaan  diatas  diperoleh bentuk persamaan linier orde satu berikut:
𝑙𝑛 (𝑞 𝑒 −   𝑞 𝑡 ) = 𝑙𝑛 𝑞 𝑒 −   𝑘 1 𝑡 (3)
Parameter  q e (mg/g)  dan  k 1 (.min -1 )  dapat dihitung  dari  plot  ln  (q e –q t )  versus  t.  pada grafik akan diperoleh nilai k, qe cal dan R 2 .

## Model kinetika pseudo orde dua
Menurut Ho dan McKay (1999), persamaan  orde  satu  Lagergren  tersebut  dapat menjadi  persamaan  pseudo  orde  dua  dengan cara memodifikasi sebagai berikut:
𝑑 𝑑 𝑞 𝑡 𝑡 =   𝑘 2 (𝑞 𝑒 −   𝑞 𝑡 ) 2 (4)
Integrasi  pada  kondisi  q t =0  s/d  q t =  q t dan  t=0 s/d t = t dari persamaan diatas diperoleh bentuk persamaan linier orde dua berikut:
𝑡 𝑞𝑡 = 1 𝑘2𝑞𝑒 2 + 1 𝑞𝑒 t ( 5)
Parameter  q e (mg/g)  dan  k 2 (g/mg.min)  dapat dihitung dari plot t/q t versus t pada grafik akan diperoleh nilai k, qe cal dan R 2 ..
Menurut Canra dkk (2015) salah satu parameter yang  dapat  digunakan  untuk  mengukur  selisih antara  kapasitas  adsorpsi  ektrapolasi(qe  exp) dan kalibrasi (qe cal) yaitu nilai %SSE ( Sum of Error Squares )
%SSE = √(𝑞.𝑒𝑘𝑡−𝑞𝑒.𝑐𝑎𝑙) 2 𝑁
(6)

## METODE PENELITIAN
. Bahan Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  logam  Cu dalam  bentuk  adsorbat  larutan  Cu 2+ 50  ppm yang  dibuat  dari  sejumlah  gr  CuSO 4 .5H 2 O dilarutkan  dengan  aquadest  dan  bahan  anti pengendapan berupa asam nitrat pekat HNO 3 . Adsorban  dibuat  dari  kulit  kacang  tanah, terlebih  dahulu  dibersihkan,  dicuci  dengan  air Reverse  Osmosis ,  dikeringkan  dengan  sinar matahari.  Pengecilan  ukuran  menggunakan Crusher dan mengambil hasil ayakan yang lolos pada ayakan 30 mesh dan tertahan pada ayakan 40  mesh  dengan  ukuran  rata-rata  35  mesh. Sebelum  digunakan  adsorben  dikeringkan dengan oven pada suhu 80 o C.
Jenis  adsorben  yang  digunakan  ada  2  jenis yaitu  tanpa  aktivasi  dan  yang  diaktivasi  secara fisika  menggunakan  uap  Sebelum  proses adsorpsi  masing-masing  adsorban  dikeringkan hingga diperoleh berat yang stabil dengan kadar
air  sekitar   10%  dan pada saat  akan  digunakan sebagai  adsorben  masing  masing  ditimbang sebanyak 50 g.

## Alat Penelitian
Pada  penelitian  ini  diperlukan  berbagai alat  yang  terdiri  dari  crusher  dipergunakan untuk  pengecilan  ukuran  partikel  adsorben, oven  untuk  alat  pengering  adsorben,  neraca analitik  untuk  penimbangan  adsorben.  Unit adsorpsi  adalah  alat  yang  diperlukan  untuk melakukan adsorpsi yang merupakan rangkaian alat  terdiri  dari  kolom  adsorpsi,  flowmeter, pompa  sikrkulasi,  tangki  inflow  dan  tangki outflow.

## Kondisi Variabel
Penelitian  dilaksanakan  di  laboratorium Operasi  Teknik  Kimia  Politeknik  Negeri Lhokseumawe  dengan  variabel  tetap  ukuran partikel  35  mesh,  jumlah  adsorben  50  g,  laju alir 4 liter/menit, volume adsorbat 10 liter, suhu operasi 30 o C. Variabel bebas waktu kontak  0;
30;  60;  90;  120;  150  menit.  Variabel  terikat konsentrasi  adsorbat  yang  tersisa  (ppm).  Hasil pengolahan  data  konsentrasi  adsorbat  terserap (ppm),  kapasitas  adsorpsi  (mg/g)  dan  kinetika adsorpsi
Gambar 1. Unit Kolom Adsorpsi

## Kondisi Operasi
Proses  adsorpsi  terjadi  di  dalam  kolom tunggal  dengan  diameter  kolom  6,35  cm  dan tinggi  kolom  kondisi  kosong  38  cm.  Masing- masing  bioadsorben  dimasukkan  ke  dalam kolom  adsorpsi  sebanyak  50  g  adsorben  tanpa aktivasi  dimasukkan  ke  dalam  kolom  tunggal. Selanjutnya  selama  proses  operasi  pada  waktu waktu  tertentu  dilakukan  pengambilan  sampel uji sesuai dengan masing-masing waktu kontak
atau  waktu  adsorpsi.  Dengan  cara  yang  sama dilakukan  juga  untuk  50  g  bioadsorban  yang diaktivasi secara fisika.

## Analisa Sampel
Hasil  pengumpulan  dari  uji  sampel  proses adsorpsi langkah berikutnya  untuk mengetahui konsentrasi  Cu 2+ yang  masing  tersisa  didalam adsorbat dilakukan analisa menggunakan metode  spektrofotometri  serapan  atom  yang secara  instrumentasi  biasa  disebut  dengan  alat Spektrofotometer  Serapan  Atom  (SSA)  setelah itu data hasil analisa dilakukan pembahasan.
Gambar 2. Pelaksanaan Adsorpsi

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebagaimana    dikemukakan  sebelumnya bahwa  salah  satu  metode  pemisahan  atau penysihan terhadap logam berat dalam air yang cukup  efektif  dan  efesien  adalah  metode adsorpsi.  Metode  adsorpsi  terdiri  dari  2  jenis yaitu  dapat  berupa  adsorpsi  dengan  sistem pengadukan  secara  batch  dan  metode  adsorpsi dengan  sistem  kolom  yang  beroperasi  secara kontinu menggunakan kolom tunggal.
Jika  dibandingkan  kedua  metode  adsorpsi ini  untuk  kondisi  yang  sama  seperti  ukuran partikel, waktu kontak, maka sistem kolom jauh lebih  praktis,  efesien  dan  efektif  dibandingkan dengan  sistem  pengadukan  yang  pelaksanaan lebih  rumit.  Pada  saat  implementasi  adsorpsi terdapat  perbedaan  diantaranya  terletak  pada waktu  dan  ukuran  partikel  adsorben  yang digunakan. Sistem pengadukan ukuran
partikelnya  bisa  lebih  kecil  sedangkan  sistem kolom ukuran partikel agak lebih besar.
Penelitian berdasarkan adsorpsi ini merupakan  penelitian  terapan    yang  dimulai
dengan    perancangan  dan  perakitan  peralatan Unit  Adsorpsi  yang  praktis  dan  serba  guna dengan berbagai jenis adsorben.
Alat  yang  dibuat  dapat  dioperasikan menggunakan kolom tunggal, multi kolom serta dapat  juga  dioperasikan  secara  seri  maupun secara  paralel.  Sebagai  tahap  awal    disini menggunakan  kolom  tunggal,  bahan  penjerap dapat  menggunakan  bioadsorben  yang  berasal dari  kulit  kacang  tanah.  Untuk  menggerakkan fluida  digunakan  pompa  yang  alirannya  dapat melalui  alat  penera  laju  alir  yang  biasa  disebut sebagai flow meter.

## Kemampuan Penyisihan
Pada  studi  perbandingan  kinetika  adsorpsi Cu 2+ ini  sistem  yang  dipilih  adalah  sistem kolom  tunggal  dengan  ukuran  partikel  kecil dari  35  mesh.  Hasil  analis  sampel  disajikan dalam bentuk tabel berikut:
Tabel 1 .Konsentrasi Cu (ppm) pda stb
T (men) Jenis Adsorben Tanpa Aktivasi Aktivasi Fisika 0 50,00 50,00 30 46,17 45,13 60 45,43 33,09 90 37,73 22,36 120 41,56 16,92 150 21,86 12,78
Sumber: Hasil Analisa
Gambar 3. Kurva konsentrasi Cu pada stb
Perubahan  konsentrasi  logam  (tabel  1  dan gambar  3)  terhadap  waktu  adsorpsi  atau
terhadap waktu kontak memperlihatkan adanya perbedaan satu dengan lainnya. Untuk penggunaan bioadsorben yang diaktivasi dengan  bioadosrben  yang  tidak  diaktivasi memperlihatkan  perbedaan  yang  signifikan. Perbedaan  ini  disebabkan  adsorben  yang  tidak diaktivasi permukaan pori-porinya masih tertutup  oleh  bahan-bahan  organik  sehingga proses  adsorpsi  terhadap  logam  Cu 2+ yang terdapat  dalam  adsorbat  sulit  untuk  menembus atau  masuk  ke  dalam  pori-pori  bioadsorben. Dengan demikian kemampuan untuk menjerapnya  relative  rendah  dibandingkan dengan adsorben yang mengalami aktivasi.

## Kemampuan adsorpsi
Untuk mengkaji untuk proses  adsorpsi dari Cu 2+ dapat dikaji dari berbagai cara antara lain dengan  melihat  kemampuan  penyisihan  (%) atau  dapat  juga  melihat  kapasitas  adsorpsi (mg/g).
Gambar 4. Kurva kapasitas adsorpsi (mg/g)
Berdasarkan  gambar  4  jumlah  logam  yang terserap  ke  dalam  adsorben  menunjukkan bahwa  semakin  lama  waktu  adsorpsi  atau waktu  kontak,  maka  jumlah  adsorbat  yang teradsorpsi semikin meningkat.
Proses  adsorpsi  dengan  bioadsorben  kulit kacang  tanah  dengan  ukuran  partikel  35  mesh baik tanpa aktivasi dan maupun yang diaktivasi secara fisika menunjukkan kemampuan adsorpsi  dari  adsorben  yang  diaktivasi  lebih baik  dibandingkan  dengan  bioadsorben  yang tidak  diaktivasi  pada  waktu  terbaik  150  menit diperoleh    kapasitas  adsorpsi  masing-masing yang tertinggi 5,6 mg/g dan 7,4 mg/g.
Hasil kajian tentang kapasitas adsorpsi Cu 2+ oleh  Setiawan,  dkk  (2018)  tentang  adsorpsi
menggunakan adsorben dari kulit kacang tanah yang  diarangkan  dengan  metode  pengadukan dengan  ukuran  partikel  100  mesh  pada  waktu terbaik  75  menit  diperoleh  kapasitas  adsorpsi sebesar  8,5448  mg/g.  Jika  kedua  penelitian  ini dibandingkan kapasitas adsorpsi yang diperoleh hampir  bersamaan  kendatipun  faktor-faktornya berbeda  metode,adsorben,  ukuran  partikel  dan waktu kontak.
Hasil  penelitian  ini  jauh  lebih  efektif  dan efisien,  jika  dibandingkan  dengan  Irmawati (2013)  yang  menggunakan  ukuran  partikelnya 30  mesh  menunjukkan  bahwa  biomassa  kulit kacang  tanah  teraktivasi  dengan  HNO 3 dengan kondisi laju alir 1 mL/menit dan tinggi adsoben 10  cm  mampu  menyerap  kromium  dalam larutan  kromium  100  mg/L  sebesar  0,4937 mg/g  dan  hasil  penelitian  terhadap  nikel Rusmaya  dan  Padmi  (2008), yang dihitung dengan  persamaan  isotherm  Freundlich  dan Langmuir. Kapasitas adsorpsi untuk Freundlich k = 0,214 mg/g dan Langmuir qm = 0,536 mg/g Berdasarkan  gambar  4  jumlah  logam  yang terserap  ke  dalam  adsorben  menunjukkan bahwa  semakin  lama  waktu  kontak atau  waktu adsorpsi,  maka  kapasitas  adsorpsi  logam semakin meningkat.
Gambar 4. Kurva kinetika pseudo orde 1
Tabel 2 .Kinetika pseudo orde 1
Parameter Jenis Adsorben Tanpa Aktivasi Aktivasi Fisika
R 2 0,6669 0,9450 K 1 (men -1 ) 0,0038 0,0181 q e (mg/g) cal 5,507 9,526 qe exp 5,6 7,4 %SSE 0,038 0,868 Sumber: Hasil Pengolahan

## Model Kinetika Pseudo Orde Satu
Berdasarkan gambar 4 dan data tabel 2, persamaan  kinetika  pseudo  orde  1  untuk masing-masing bioadsorben menghasilkan nilai parameter R 2 yang besarnya lebih besar dari 0,5 dan kecil dari 1,. yang cenderung mengarah ke bentuk persamaan linier atau persamaan pseudo orde  satu  dimana  nilai  parameter  R 2 (standar linieritas persamaan R 2 = 1).
Nilai  R 2 diperlihatkan  pada  tabel  2, dimana  nilai  R 2 diatas  0,5  hingga  mendekati nilai 1, dimana nilai parameter setelah kalibrasi untuk bioadsorben tanpa aktivasi nilai kapasitasnya  5,507  mg/g  ,%SSE  0,038  dan bioadsorben  yang  diaktivasi  secara  fisika  nilai kapasitasnya  9,526  mg/g,  %SSE  0,868.  Antara nilai  ektrapolasi  dan  kalibrasi  hasilnya  realtif sama  dan  mendukung  mekanisme  kinetika pseudo orde satu.
Gambar 5. Kurva kinetika pseudo orde 2
Tabel 3 .Kinetika pseudo orde 2
Parameter Jenis Adsorben Tanpa Aktivasi Aktivasi Fisika R 2 0,0258 0,3189 K 2 (mg/g.mem) 7,47x10 -5 18,153x10 -5
q e (mg/g) 15,221 14,306 qe exp 5,6 7,4 %SSE 4,3 1,15

## Model Kinetik Pseudo Orde Dua
Berdasarkan gambar 5 dan tabel 3 dapat ditunjukkan  nilai  parameter  linieritas  (R 2 )  baik untuk  bioadsorban  tanpa  aktivasi  maupun bioadsorben  yang  diaktivasi  secara  fisika nilainya  R 2 jauh  di  dibawah  nilai  50%  yang masing-masing  nilainya  0,0258  dan  0,3189. Selain  itu  nilai  tetapan  kinetika  (k 2 )  sangat rendah  dimana  nilai  masing-masing  7,47x10 -5 dan 18,153x10 -5 . Hal ini menghasilkan kinetika adsorpsinya sangat lambat atau proses adsorpsinya  tidak  terjadi,  tidak  memenuhi kriteria, kinetika adsorpsi pseudo orde dua.
Pernyataan  ini  dikukuhkan  dengan adanya  perbedaan  yang  signifikan  antara  nilai kapasitas  adsorpsi ektrapolasi  dengan kapasitas hasil kalibrasi yang dibuktikan dengan besarnya nilai  penyimpangan  yang    nilai  %SSE  masing- masingnya 4,30% dan 1,15%.
Studi  kinetika  adsorpsi  tentang  logam berat  Cu 2+ menurut  Chotijah,  dkk.(2018), adsorpsi  Cu 2+ yang  terlarut  didalam  air  dengan menggunakan  adsorben    tricalciumphosphate kinetika  adsorpsi  ditentukan  dengan  besarnya nilai  k  (tetapan),  makin  besar  maka  kinetika juga semakin besar. Hal ini ditunjukkan bahwa tetapan  (k 1 )  psudo  orde  satu  jauh  lebih  besar dari  tetapan  (k 2 )  pseudo  orde  dua.. Penelitian Hidayati,  dkk  (  2012),  kinetika  adsorpsi logam Cu 2+ dengan menggunakan adsorben zeolit  alam  teraktivasi  dapat  dijelaskan dengan mengikuti model kinetika orde satu.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  data  hasil  penelitian,  hasil pengolahan  data  dan  hasil  pembahasan  dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Adsorpsi logam Cu 2+ menggunakan adsorben  kulit  kacang  tanah  dipengaruhi oleh  faktor  aktivator  dan  waktu  kontak antara adsorbat dan adsorben.
2. Kapasitas  adsorpsi  semakin  meningkat dengan  meningkatnya  waktu  adsorpsi. Kapasitas  adsorpsi  tertinggi  terjadi  pada waktu 150 menit untuk adsorben yang tidak teraktivasi sebesar 7,4 mg/g dan bioadsorben  yang  diaktivasi  secara  fisika sebesar 5,6 mg/g.
3. Model  kinetika  adsorpsi  yang  sesuai  untuk ion  Cu 2+ dalam  air  pada  bioadsorben  yang tidak  diaktivasi  dan  yang  diaktivasi  secara fisika pada system kolom ini adalah model kinetika  pseudo  orde  satu  dengan  nilai kapasitas  adsorpsi  terkoreksi  masing- masingnya 5,507 mg/g dan 9,526 mg/g.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada  pihak  Kemenbuddikti  yang  telah mendanai  penelitian  PPT  (  Program  Penelitian Terapan)
REFERENSI 1. Canra, M., Fadli, A., Komalasari.
2015.Kinetika Adsorpsi Cu 2+ Menggunakan
Tricalciumphosphat sebagai adorben dengan Variasi Kecapatan Pengadukan dan
Temperatur.  JOM  FTEKNIK  Volume  2 No. 2 Oktober 2015
2. Chotijah  S.,  Fadli,  A.,    Komalasari. Kinetika  Adsorpsi  Ion  Logam  Cu +2
Menggunakan Tricalcium Phosphate
3. Sebagai Adsorben. Jom FTEKNIK Volume 5 No. 1 April 2018
4. Danarto,  YC.  2007.  Kinetika  Adsorpsi Logam  Berat  Cr  (VI)  Dengan  Adsorben Pasir  Yang  Dilapisi  Besi  Oksida.  Jurnal Ekuilibrium  Vol  6  No.  2,  Juli  2007, halaman: 65-70.
5. Mattel,  C.,  L.  1951.  Adsorption.  Edisi  2, McGraw-Hill, Company Inc., New York
6. Hidayati,  B.,  Sunarno,  Yenti,  S.,  R.  2012. Studi  Kinetika  Adsorpsi  Logam  Cu 2+
Menggunakan  Zeolit  Alam  Teraktifasi. Jurusan Teknik Kimia Universitas Riau.
7. Irmawati,  A.,  Ulfin,  I.  2013.  Pemanfaatan Biomasa  Kulit  Kacang  Tanah  Untuk Adsorpsi  Kromium  Dalam  Larutan  Berair Dengan  Metode  Kolom.  Jurusan  Kimia FMIPA ITS. Surabaya
8. Raudah.2014.  Pemanfaatan  Kulit  Tanduk Kopi  Arabika  Sebagai  Bahan  Baku Pembuatan  Arang  Aktif.  Jurnal  Reaksi.
Vol.12 No.1., Juni 2014 ISSN 1693-248X
9. Rusmaya,  D  dan  Padmi , T.2008.  Sorpsi Limbah  Nikel  Menggunakan  Kulit  Kacang Tanah. Jurnal  Teknik  Lingkungan  Vol. 14 Nomor 2, Oktober 2008 (Hal. 105-114
10. Sembodo,  B.,S.  2006.  Model  Kinetika Langmuir  Untuk  Adsorpsi  Timbal  Pada Abu Sekam Padi. Jurnal Equilibrium Vol.5 No.1, Juni 2006, halaman 28-33.
11. Setyawan,  M.,N.,Wardani,S.,Kusumastuti, E.  2018.  Arang  Kulit  Kacang  Tanah Teraktivasi  H 3 PO 4 sebagai  Adsorben  Ion Logam  Cu(II)  dan  Diimobilisasi  dalam Bata Beton
12. Widihati, Suastuti, Nirmalasari. 2012. Studi kinetika  Adsorpsi  Larutan  Ion  Logam Kromium (Cr) Menggunakan Arang Batang  Pisang.  Jurnal  Kimia  6(1),  Januari 2012, halaman 8-16.
13. Ho, Y., S., McKay, G. 1998. Acomparison
Of Ch.emosrption Kninetic Models
Applied  To  Pollutan  Removal  On  Various Sorbent. Institution  of  Chemical  Engineer Journal. Vol 76, Part B, Nopember 1998.
14. Ho,  Y.,  S.,  McKay,  G.  1999.  Pseudo- second Order model for sorption processes. Departement of Chemical Engineering, The Hong  Kong  University  of  Science  and Technology . Elsevier. Process
Biochemistry 34(1999) 451-465.
15. Lagergren,  S.  1898.  Zur  theorie  der sogenannten  adsorption  geloster  stoffe. Kungliga Svenska Vetens kapsaka demiens. Handlingar 1898; 24(4):1-39
16. Zaini,  H.,  Sami,  M.  2016.  Kinetika Adsorpsi  Pb(II)  Dalam  Air  Limbah Laboratorium  Kimia  Menggunakan  Sistem Kolom  Dengan  Bioadsorben  Kulit  Kacang Tanah.  Website: jurnal.umj.ac.id/index. Php/semnastek (UMJ 2016)
17. Zhuang,  Z.,  Xu,  L.  2014.  Removal  of Cadmium ion  form  aqueous  solution  using chemically  modified  peanut  shell. Journal of Chemical and Pharmaceautical Research. USA 6(6): 649-653.